위 에서 얻 어 진 가보 호용 수지 필름 ( 두께 200 ㎛) 으로부터 기재 PET 필름 을 박리 제거 한 후 , 30 mm 폭 , 30 mm 길이 로 잘라 내 어 샘플 을 얻 었 다 . 이것 을 UV - 330 HQP - 2 형 노광기 ( 제 품명 , 가부 시 키가 이샤 오크 세이사쿠 쇼 제조 ) 를 이용 하 여 , 노광량 을 500 mJ / ㎠ 로 하 여 가 보호용 수지 필름 에 UV 조사 를 행함 으로써 가 보호용 수지 필름 을 광경 화 시켰 다 . 경화 한 가보 호용 수지 필름 에 대하 여 , 태킹 시험기 ( 가부 시 키가 이샤 레스 카사 제조 , 태킹 시험기 ) 를 이용 하 여 , 압입 속도 2 mm / 초 , 인상 속도 10 mm / 초 , 정지 가중 8 gf / ㎠, 정지 시간 1 초간 , 온도 25 ℃ 의 조건 으로 태 크 력 을 측정 했 다 . 5 곳 의 태 크 력 을 측정 하 여 평균치 를 취하 여 , 광경 화 후 의 25 ℃ 태 크 력 으로서 기록 했 다 .